( i37 ) 



» Pour former un silicate double ou multiple, il faut non-seulement 

 mélanger les bases à silicater dans des proportions convenables, mais encore 

 fournir, en ajoutant en excès l'une d'entre elles ou la chaux, l'oxygène 

 nécessaire à la formation de l'acide silicique. 



» Un mélange de chaux et de magnésie donne des cristaux de pjroxène 

 diopside, incolore, d'une limpidité parfaite; ils présentent la large tronca- 

 ture et le biseau qui sont ordinaires à l'augite. 



» Sept équivalents de potasse ou de soude, un équivalent d'alumine, ou 

 bien un équivalent d'alcali, un équivalent d'alumine avec six équivalents 

 de chaux produisent, sous la réaction du chlorure de silicium, des cristaux 

 en prismes obliques avec biseau obtus, à peu près inattaquables par l'acide 

 sulfurique, fusibles au chalumeau, qui, en un mot, présentent tous les 

 caractères des feldspaths. 



» Par le même procédé, et en faisant varier les proportions et la nature 

 des bases soumises au chlorure de silicium, je suis arrivé à des silicates 

 offrant les caractères cristallographiques et chimiques de la willémite, de 

 Vidocrase, du grenat, de la phénakite, de Vémeraiule, de ïeuclase et du 

 zircon. 



» En mélangeant les éléments qui répondent aux compositions récem- 

 ment données par M. Rammelsberg pour les tourmalines magnésiennes et 

 ferromagnésiennes, et y ajoutant un excès de magnésie ou de chaux pour 

 fournir de l'oxygène au silicium, j'ai obtenu, au milieu de cristaux de 

 quartz, des prismes hexagonaux fort nets, qui présentent d'ailleurs tous 

 les caractères extérieurs et chimiques de la tourmaline. 



» Le chlorure d'aluminium peut être utilisé de la même manière que le 

 chlorure de silicium. En passant sur de la chaux au rouge, il produit du 

 chlorure de calcium et de l'alumine en cristaux qui se rapportent à deux 

 types propres an corindon, le prisme basé avec bordure, et la double pyra- 

 mide très- aiguë. Les uns et les autres ont une grande ressemblance, à 

 part les dimensions, avec les télésies. 



» La même réaction a lieu avec la magnésie, et en outre, dans ce dernier 

 cas, une partie de l'alumine régénérée peut se combiner avec la magnésie en 

 excès, de manière à produire du spinelle reconnaissable à la forme de ses 

 cristaux en octaèdres réguliers tronqués sur les arêtes. Toutefois, il est pré- 

 férable, pour obtenir le spinelle, de mettre un mélange de chlorure d'alu- 

 minium et de chlorure de magnésium en présence de la chaux portée à la 

 chaleur rouge. Avec les chlorures de zinc et d'aluminium, on produit le 

 spinelle zincifère ou gahnite. 



C. p.., l854, 2""^ Serr.enre. (T. XXXIX, N" 5.) l8 " 



